STIdS CALIDA nm o A LA 26 
A 12 
OTASA 2... ld: e ob 2 
PUOruro de ALMOOO moarado a 25 
dió una materia eminentemente cristalina en la que abundan en 
láminas delgadas las formas características del foldespato labra- 
dor. Observados estos cristales en sentido del alargamiento dan 
con precisión el ángulo 309 para la extinción máxima. Muchos 
tienen la macla de-la albita y los que tienen grandes dimensio- 
nes contienen comunmente inclusiones esferoidales. Entre los 
más grandes hay algunos que afectan las disposiciones en tolva 
y contienen vacíos poliédricos de la categoría de los cristales 
negativos. El vidrio interpuesto entre los cristales contiene f- 
lamentos cristalinos que quizá se relacionan á la serie de la si- 
limanita. Hay algunas agujas finas y límpidas quo irradian al 
rededor de ciertos centros; es permitido suponer que tienen una 
composición análoga á la de la silimanita y de la andalusita, 
Puedo hacorse intervenir el fluor en otro estado que no sea 
el fluoruro de aluminio, íntimamente mezclado á los elementos 
del mineral que se desee reproducir. He visto producirse cris- 
talizaciones muy claras por la fusión de los elementos en cues- 
tión en el seno de una brasca de cryolita ó fluoruro de aluminio 
y de sodio. lis un procedimiento que puede recomendarse en 
multitud de casos y que en nada altera, como podría temerso, 
la composición del producto derivado. 
Veamos dos ejemplos que parecen de interés puesto que se 
refieren á dos minerales muy importantes: la nofelina y la lou- 
cita. Para la pofelina fundí en un crisol con brasca de cryolita 
una mezcla compuesta do: 
Sílice calcinada........... ici dodo: 20 
Alumina pura.....--- A 
Sesquióxido de fiert0-.0.ooooooooooo... tino 08 
8 
